über die verschiedenen Zustände des hatnmergaaren Kupfers. 97 



keine Verminderung seiner Festigkeit in der erhöbcten Temperatur; aber in 

 der gewöhnlichen Temperatur gab sich die Abnahme der Festigkeit sehr be- 

 merkbar zu erkennen, weshalb es sich zu den feinsten Kupfei-arbeiten nicht 

 mehr eignete. Das specifische Gewicht hatte sich von 8,8155 auf 8,7759 

 vermindert. Die Analyse gab einen Gehalt an Rupferoxydul von 1,15 

 Procent. 



5. Dasselbe Kupfer, im kleinen Gaarheerde in den übergaaren Zustand 

 versetzt, ward so brüchig, dafs es sich nur unmittelbar nach dem Erstarren 

 unter dem Hammer etwas austreiben liefs , ohne Kantenrisse zu erhalten, 

 welche sich aber schon in der braunrothen Glühhitze einstellten und in ei- 

 ner noch mehr gesunkenen Temperatur so sehr zunahmen, dafs das Kupfer 

 aus einander fiel. Dies Kupfer hatte auf der frischen Bruchlläche eine braun- 

 rothe Farbe, ein ganz mattes Ansehen und ein schuppig körniges Gefüge. 

 Das specifische Gewicht war von 8,8155 auf 8,2211 hinabgesunken und der 

 Gehalt an Kupferoxydul betrug 1 1,34 Procent. 



■ 6. Dasselbe Kupfer, in Thontiegeln imter einer leichtflüssigen Glasdecke 

 umgeschmolzen, erleidet keine Veränderung weiter, als dafs sich der über- 

 aus geringe Gehalt an Kupferoxydul noch mehr vermindert und bis zu einer 

 kaum bemerkbaren Spur hinabsinkt, weshalb sich das Kupfer zu den feinsten 

 Arbeiten, besonders zum Goldplattiren nicht mehr eignet, indem die durch 

 das Ausstrecken erlangte Sprödigkeit erst durch das Ausglühen in einer 

 braunrothen Hitze gehoben werden kann. Dies ist jedoch nur dann der 

 Fall, wenn die Temperatur beim Ausgiefsen des flüssigen Kupfers zu hoch 

 oder zu niedrig gewesen ist. 



Alles Kupfer, welches durch das RaiTiniren, nämlich durch den Oxy- 

 dationsprozefs auf dem Heerde des Flammcnofens, von fremdartigen Beimi- 

 schungen gereinii^t, oder welches aus Erzen erzeugt worden ist, die keine 

 Beimischung oder Beimengung von andern Metallen enthielten, nimmt, nach 

 den Untersuchungen des Herrn Seebeck, in der thermo - magnetischen 

 Reihe die Stelle des Kupfers Nr. 2. ein. Der Zustand der Gaare ist dabei 

 ganz gleichgültig. Dafs der Kupferoxydulgehalt keinen Einflufs äufsert, 

 kann nicht befremden, weil das Oxydul mit dem Metall nur gemengt ist. 

 Auffallend ist es aber, dafs der Kohlegehalt des Kupfers ebenfalls ganz ohne 

 Einflufs bleibt, denn selbst das mit Kohle cementirte und dann geschmolzene 

 Phfs. Abhandl. 1830. N 



